( i73o ) 



» iJorthophnspItate sodiqne fournit le phosphate sPhO', 3MgO, 3NaO 

 en cristaux demlriticpies, dépolarisant la lumière. 



» Zinc et cadmium. — T,os oxydes de ces deux métaux donnent avec le 

 métaphosphate de potasse les pyrophospliates 



PhO'.ZnO, KO et PhO',CdO,RO 



en cristaux brisés, fortemcnl maclés, dc|)olarisant la lumière. Cristaux 

 fusibles, solubles dans les acides. 



» Le pyro et Vorlhophosphate polassiipu's (ioiinciil les deux sels 



PhO%2ZuO, KO el PhO\ sCldO, KO 



en prismes clinorhonibitpies, fort solul)les dans les acides. Le chlorure 

 de potassium ne change pas les résultats. 



» Les phos|)hates tribasiqties de zinc et de cadmiimi donnent les mêmes 

 produits que les oxydes correspondants. L'emploi de chlorure alcalin ne 

 modifie en aucune façon les résultats, même quand il est employé en 

 grand excès. En effet, le phosphate de zinc ou celui de cadmium, fondus 

 dans le chlorure alcalin pur, donnent les sels 



PhO*, 2ZnO, KO el PhO=, 2CdO, KO. 



Nous n'avons pu obtenir de chlorophosphate de zinc ni de cadmium. 



» ^.^ métaphosphate de soude fondu avec l'oxyde de zinc avait fourni 

 à divers auteurs des produits différents. M. Wallroth avait obtenu 



PhO'.ZnO. NaO; 



M. Scheffer avait obtenu, au contraire, 



PhO*, 2ZnO. NaO. 



» Ces deux produits s'obtiennent par ICmploi de proportions variables 

 d'oxyde de zinc. On peut même obtenir un produit intermédiaire aux 

 deux précédents. PhO% ZnO, 2NaO, par l'emploi d'une quantité conve- 

 nable d'oxvde. 



» Le cadmium se comporte de même et fournit trois produits analogues. 



» Le pyro et Vorlhophosphate sodiques fournissent avec l'oxvde de 

 zinc les deux derniers sels : PhO% ZnO, 2TSaO et PhO', aZnO, NaO, le 

 premier en cristaux cubiques, le second en prismes orthorhombiques. 

 11 en est de même pour l'oxyde de cadnuum. 



» Manganèse. — A côté des métaux précédents, nous plaçons le man- 



